Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
DOI: doi.org/10.21009/SPEKTRA.031.04
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GOLD NANOPARTICLE ADDITION TO PHOTOLUMINESCENCE EMISSION INTENSITY AND DECAY TIME OF 618-CDSE QUANTUM DOTS
Muhammad Lawrence Pattersons 1, a) , Isnaeni 2, b)
1 Prodi Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Tangerang Selatan 15412
2 Pusat Penelitian Fisika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Gedung 442, Puspiptek, Tangerang Selatan 15314
Email: a) muhammad4lawrence@gmail.com, b) isnaeni@lipi.go.id

## Abstrak
Telah dilakukan pencampuran nanopartikel emas dengan kuantum dot CdSe 618. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  penambahan  nanopartikel  emas  terhadap  intensitas  emisi  dan waktu  peluruhan  fotoluminesensi  kuantum  dot  CdSe  618.  Dalam  2  mL  kuantum  dot  CdSe  618, ditambahkan nanopartikel emas sebanyak 40 µL, 80 µL, dan 120 µL. Pada setiap penambahan tersebut, dilakukan  pengujian  fotoluminesensi  dan time-resolved  photoluminescence ,  masing-masing  untuk mengetahui  intensitas  emisi  dan  waktu  peluruhan  fotoluminesensi  kuantum  dot  CdSe  618  setelah ditambahkan  dengan  nanopartikel  emas.  Dilakukan  pula  pengukuran  terhadap  rentang  panjang gelombang  absorpsi  dari  nanopartikel  emas,  beserta  ukuran  diameter  partikel-partikelnya.  Hasil pengujian  menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan,  intensitas  emisi  kuantum  dot  CdSe  618  setelah ditambahkan  dengan  nanopartikel  emas  menjadi  lebih  rendah,  dan  nilai  waktu  peluruhan fotoluminesensi  menjadi  lebih  besar.  Penurunan  intensitas  emisi  dan  peningkatan  waktu  peluruhan fotoluminesensi diakibatkan oleh kemunculan plasmon pada nanopartikel emas.
Kata-kata kunci: nanopartikel emas, kuantum dot, fotoluminesensi.

## Abstract
We have done the mixing of gold nanoparticles and CdSe 618 quantum dots. The purpose of this study is  to  see  the  influence  of  gold  nanoparticles  increment  to  emission  intensity  and  photoluminescence decay  time  of  CdSe  618  quantum  dots.  Into  2  mL  of  CdSe  618  quantum  dots,  we  added  gold nanoparticles  as  much  as  40  µL,  80  µL,  and  120  µL.  At  each  adding,  we  did  photoluminescence  and time-resolved photoluminescence testings, to see emission intensity and photoluminescence time decay of  CdSe    618  quantum  dots  after  the  adding  of  gold  nanoparticles.  We  also  did  a  measurement  of absorption wavelength range of gold nanoparticles, along with diameter size of the particles. The results showed that, overall, the emission intensity of CdSe 618 quantum dots became lower after the adding of gold  nanoparticles,  and  the  value  of  photoluminescence  decay  time  became  bigger.  The  decrease  of emission intensity and the increment of photoluminescence decay time were caused by the appearance of a plasmon at gold nanoparticles.
Keywords: gold nanoparticles, quantum dots, photoluminescence.
Received: 29 March 2018 Revised: 19 April 2018
Accepted: 19 April 2018
Published: 30 April 2018
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA

## PENDAHULUAN
Kuantum  dot  adalah  kristal  semikonduktor  yang  memiliki  ukuran  berorde  nanometer.  Rentang panjang  gelombang  absorpsi  dan  emisi  dari  nanopartikel  ini  bergantung  pada  ukuran  partikel- partikelnya.  Sifat-sifat  optik  yang  dimiliki  oleh  kuantum  dot  antara  lain  adalah  luminesensi  yang terang,  puncak  emisi  cahaya  yang  sempit,  dan  rentang  panjang  gelombang  eksitasi  yang  lebar. Material  semikonduktor  berorde  nanometer  ini  banyak  diaplikasikan  sebagai  sensor  optik  untuk keperluan imaging , target labeling , sensor temperatur, bahkan sensitizer untuk sel surya [1].
Kuantum  dot  adalah  nanopartikel  di  mana  elektron  dan hole terkurung  di  dalam  jari-jari  Bohr eksiton dari material tersebut. Hubungan antara ukuran partikel dan band gap kuantum dot pertama kali  diturunkan  oleh  Louis  Brus  pada  tahun  1984,  dan  terbukti  secara  eksperimental  dalam  jangka waktu hampir satu dekade setelahnya [2].
Efisiensi  kuantum  dari  kuantum  dot  cukup  tinggi,  yaitu  hingga  mencapai  80  %  [3].  Efisiensi kuantum  pada  material  luminesensi  merupakan  rasio  antara jumlah  foton  yang  dipancarkan  dengan jumlah foton yang diserap, dan merupakan parameter penentu kualitas material luminesensi tersebut [4-6].  Dalam  aplikasinya  sebagai  devais  fotonik,  nilai  efisiensi  kuantum  dari  kuantum  dot  dapat menurun  secara  drastis  hingga  mencapai  20  %  akibat  oksidasi  pada  permukaan  kuantum  dot.  Pada pengaplikasian tersebut, umumnya kuantum dot dibuat menjadi lapisan tipis dengan metode deposisi atau spin-coating .  Ketika  lapisan  itu  terkena  udara  dari  lingkungan  di  sekitarnya,  gugus  yang melindungi  kuantum  dot  di  dalam  larutan  menjadi  terdegradasi,  sehingga  terjadi  oksidasi  pada permukaan kuantum dot, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya [3, 4].
Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan penambahan nanopartikel logam  pada  kuantum  dot. Nanopartikel  logam  yang  digunakan  dapat  berupa  emas  (Au  NPs),  perak (Ag NPs), aluminium (Al NPs), dan beberapa logam lainnya. Pada penambahan nanopartikel logam, diharapkan intensitas emisi pendaran cahaya kuantum dot meningkat akibat kehadiran plasmon dari nanopartikel logam tersebut [3].
Di  sisi  lain,  interaksi  antara  plasmon  dan  kuantum  dot  tidak  selalu  berimplikasi  pada meningkatnya intensitas emisi kuantum dot. Ketidaksesuaian antara panjang gelombang absorpsi dari nanopartikel logam  dengan  panjang  gelombang  emisi  kuantum  dot  dapat  berakibat  pada  penurunan intensitas emisi kuantum dot setelah ditambahkan nanopartikel emas [3].
Plasmon  yang  terjadi  pada  nanopartikel  logam  merupakan localized  surface  plasmon (plasmon permukaan terlokalisasi). Teori-teori dasar bagi localized surface plason dikerjakan oleh Gustav Mie, dan dapat diaplikasikan pada nanopartikel logam berbentuk bola dan elipsoida [7].
(a)
(b)
GAMBAR 1. (a) Kuantum dot CdSe 618, dan (b) Nanopartikel emas (Au NPs).
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
Ketika  terjadi  fotoluminesensi  pada  kuantum  dot  atau  material  luminesensi  lainnya,  intensitas cahaya  bukanlah  satu-satunya  besaran  yang  dapat  diukur.  Besaran  lainnya  yang  dapat  diukur  dan masih berkaitan dengan fenomena fotoluminesensi adalah waktu peluruhan fotoluminesensi. Besaran tersebut  adalah  selang  waktu  antara  datangnya  cahaya  pengeksitasi  hingga  material  luminesensi berpendar.  Lama  waktu  peluruhan  fotoluminesensi  dapat  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor,  seperti temperatur,  lemahnya  transisi  intramolekul  yang  diizinkan  dalam  suatu  material  luminesensi,  dan proses relaksasi non-radiatif [8].
Dalam penelitian ini, dilakukan pencampuran antara nanopartikel emas (Au NPs) dengan kuantum dot CdSe dengan panjang gelombang emisi cahaya berada pada range di sekitar 618 nm, atau biasa disebut sebagai kuantum dot CdSe 618.  Kuantum dot CdSe memiliki kelebihan dibanding kuantum dot  lainnya,  yaitu  kemudahan  dalam  hal  sintesis  dan  tunabilitas,  sehingga  menjadikannya  jenis kuantum  dot  yang  banyak  diteliti  [9].  Kuantum  dot  jenis  ini  adalah  nanopartikel  luminesensi  yang banyak  diaplikasikan  sebagai dye untuk sensitizer panel  surya  [10].  Selain  itu,  kuantum  dot  CdSe juga  memiliki  peluang  yang  besar  untuk  diaplikasikan  dalam  bidang  teknologi  sains  luar  angkasa, fabrikasi  panel surya,  dan sensor  kimia  [11]. Meskipun  memiliki  aplikasi  yang  cukup  menjanjikan, kuantum dot jenis ini tidak digunakan untuk aplikasi biomedis, karena bersifat toksik [9]. Pembuatan kuantum dot CdS dapat dilakukan dengan metode sintesis dari bubuk logam selenium (Se), kadmium asetat Cd(CH 3 COO) 2 , dan HOCH 2 CH 2 SH (disebut juga sebagai βME) [10]. Metode lain untuk yang dapat  digunakan  untuk  membuat  kuantum  dot  CdSe  adalah  fabrikasi  melalui  proses  hidrolisis SeSO 3 2- dan  pengikatan  secara  kovalen  terhadap  ion  Cd 2+ oleh dispersant  mercapoacetate [12]. Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  nanopartikel emas  terhadap intensitas emisi dan waktu peluruhan fotoluminesensi kuantum dot CdSe 618.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  dilakukan  beberapa  tahap,  yaitu  (1)  penyusunan setup eksperimen fotoluminesensi  dan time-resolved  photoluminescence ,  (2)  pengujian  fotoluminesensi  dan time- resolved photoluminescence (3) penambahan nanopartikel emas ke dalam kuantum dot CdSe 618, (4) pengujian kembali fotoluminesensi dan time-resolved photoluminescence , (5) pengukuran absorbansi nanopartikel emas, dan (6) penganalisisan data.
Setup optik  yang  disusun  sedemikian  rupa  sehingga  eksperimen  fotoluminesensi  dan time- resolved  photoluminescence dapat  dilakukan  secara  bersamaan.  Oleh  karena  itu,  dalam setup yang disusun, digunakan beam splitter yang berfungsi memecah berkas cahaya emisi dari sampel menjadi 2,  masing-masing  menuju  sensor  pengujian  fotoluminesensi  dan  sensor time-resolved photoluminescence .  Dalam setup ini,  laser  yang  digunakan  adalah  laser  pulsa  420  nm.  Penggunaan laser  pulsa  dalam  rangkaian  eksperimen  ini  adalah  hal  yang  penting,  sebagaimana  yang  umum digunakan  dalam  eksperimen time-resolved  photoluminescence .  Dalam  rangkaian  eksperimen  ini, suhu  udara  dibiarkan  tetap  (konstan). Setup eksperimen  fotoluminesensi  dan time-resolved photoluminescence ditunjukkan oleh gambar 2.
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
GAMBAR 2. Setup eksperimen pengujian fotoluminesensi dan time-resolved photoluminescence .
Setelah setup disusun,  dilakukan  preparasi  sampel  kuantum  dot  CdSe  618.  Sebanyak  2  mL kuantum  dot  CdSe  dalam  bentuk  larutan  dimasukkan  ke  dalam  kuvet  kosong,  kemudian  dilakukan pengujian fotoluminesensi dan time-resolved photoluminescence .
Nanopartikel emas ditambahkan secara bertahap ke dalam kuantum dot CdSe 618, yaitu sebanyak 40 µL, 80 µL, dan 120 µL. Pada setiap tahapan penambahan nanopartikel emas, dilakukan pengujian fotoluminesensi dan time-resolved photoluminescence .
GAMBAR 3. Setup eksperimen pengujian fotoluminesensi dan time-resolved photoluminescence .
Pengukuran  absorbansi  nanopartikel  emas  bertujuan  untuk  mengetahui  panjang  gelombang maksimum  dari  nanopartikel  emas.  Pada  pengukuran  ini,  sumber  cahaya  yang  digunakan  adalah lampu  halogen.  Hasil  pengukuran  absorbansi  juga  dapat  dijadikan  data  untuk  menentukan  ukuran partikel dari Au NPs yang digunakan. Untuk menghitung ukuran nanopartikel emas, dapat digunakan persamaan (1).
450 exp( 1 2) spr A A d B B = − (1)
Pada  persamaan  (1),  d  adalah  ukuran  diameter  partikel  dalam  nanometer,  B1  adalah  konstanta bernilai  3,55,  A spr adalah  nilai  absorbansi  pada  puncak range panjang  gelombang  absorbansi nanopartikel.  A 450 adalah  nilai  absorbansi  pada  titik  panjang  gelombang  450  nm,  dan  B2  adalah konstanta bernilai 3,11 [13].
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA

## HASIL DAN PEMBAHASAN
GAMBAR 4. Perbandingan intensitas emisi kuantum dot CdSe 618  sebelum dan setelah penambahan Au NPs.
GAMBAR 5. Absorbansi nanopartikel emas.
Gambar  4  memperlihatkan  grafik  intensitas  kuantum  dot  CdSe  618  pada  saat  sebelum  dan sesudah  penambahan  nanopartikel  emas.  Terlihat  bahwa  puncak  emisi  kuantum  dot  berada  di panjang  gelombang  617,65  nm  (kurva  hitam)  menurun  setelah  ditambahkan  nanopartikel  emas sebanyak 40 µL (kurva merah), disertai dengan bergesernya puncak intensitas ke panjang gelombang 617,87 nm. Intensitas emisi kuantum dot sempat naik kembali di panjang gelombang 618,08 setelah ditambahkan nanopartikel emas sebanyak 80 µL (kurva biru), namun nilai tersebut masih lebih kecil dibandingkan  intensitas  kuantum  dot  sebelum  ditambahkan  nanopartikel  emas.  Puncak  intensitas kuantum  dot  kembali  mengalami  penurunan  di  panjang  gelombang  617,87  nm  setelah  penambahan Au NPs sebanyak 120 µL (kurva hijau).
Dari  data  pengujian  fotoluminesensi  dan  pengukuran  absorbansi  nanopartikel  emas,  terlihat bahwa  rentang  panjang  gelombang  emisi  kuantum  dot  CdSe  618  berbeda  dengan  titik  panjang gelombang absorpsi maksimum dari nanopartikel emas yang digunakan dalam eksperimen ini, yaitu pada titik 521,19 nm. Hal itu menunjukkan bahwa syarat peningkatan intensitas emisi kuantum dot
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
tidak  terpenuhi,  sehingga  berimplikasi  pada  penurunan  intensitas  emisi  kuantum  dot.  Emisi  cahaya dari  kuantum  dot  justru  terserap  oleh  plasmon  yang  berasal  dari  nanopartikel  emas.  Pergeseran puncak  panjang  gelombang  emisi  kuantum  dot  menunjukkan  penyerapan  cahaya  kuantum  dot  oleh plasmon  yang  berbeda-beda  pada  saat  penambahan  nanopartikel  emas.  Pada  saat  penambahan nanopartikel  emas  sebanyak  40  µL,  puncak  emisi  kuantum  dot  bergeser  dari  617,85  nm  ke  617,87 nm. Hal tersebut disebabkan karena penyerapan plasmon ketika volume nanopartikel emas di dalam kuantum dot sebanyak 40 µL lebih banyak terjadi pada panjang gelombang 617,85 nm dibandingkan panjang  gelombang  617,87  nm,  sehingga  puncak  intensitas emisi  menjadi  bergeser.  Hal  yang  sama juga terjadi pada penambahan nanopartikel emas sebanyak 80 µL dan 120 µL.
Di samping ketidaksesuaian antara rentang panjang gelombang emisi kuantum dot dengan puncak panjang gelombang absorpsi nanopartikel emas, faktor lain yang dapat menurunkan intensitas emisi kuantum  dot  adalah  jarak  dari  partikel-partikel  logam  yang  sangat  dekat  dengan  partikel-partikel kuantum dot, yaitu di mana jarak antara kedua jenis nanopartikel tersebut kurang dari 10 nm. Jarak yang  sangat  dekat  antara  keduanya  dapat  mengakibatkan  cahaya  pendaran  dari  kuantum  dot  justru terserap oleh plasmon. Jarak antara nanopartikel logam dan kuantum dot harus berada pada rentang 10  nm  sampai  dengan  20  nm.  Jika  jarak  antara  keduanya  sangat  jauh,  plasmon  tidak  akan berpengaruh terhadap kuantum dot, sehingga tidak terjadi peningkatan intensitas emisi [3].
Pada  saat  penambahan  nanopartikel  emas  sebanyak  80  µL,  sempat  terjadi  kenaikan  intensitas emisi  kuantum  dot  CdSe  618,  namun  menurun  kembali  ketika  penambahan  nanopartikel  emas sebanyak  120  µL,  bahkan  penurunan  intensitas  tersebut  lebih  rendah  dibandingkan  pada  saat penambahan  nanopartikel  emas  sebanyak  40  µL.  Hal  ini  dapat  terjadi  dengan  asumsi  jarak  antara nanopartikel emas dan partikel kuantum dot pada saat volume nanopartikel emas di dalam kuantum dot  sebanyak  80  µL  lebih  jauh  daripada  jarak  nanopartikel  emas  dan  partikel  kuantum  dot  ketika volume nanopartikel emas di dalam kuantum dot sebanyak 40 µL dan 120 µL. Penurunan intensitas emisi  menunjukkan  bahwa  semakin  banyak  volume  nanopartikel  emas  di  dalam  kuantum  dot, semakin  banyak  partikel-partikel  emas  yang  menghasilkan  plasmon,  maka  semakin  banyak  pula emisi yang terserap oleh plasmon dengan densitas yang bertambah besar tersebut, terutama plasmon yang  dihasilkan  oleh  partikel-partikel  emas  yang  jaraknya  sangat  dekat  dengan  partikel-partikel kuantum  dot.  Meskipun  dapat  diasumsikan  bahwa  jarak  antara  nanopartikel  emas  dan  partikel kuantum dot pada saat volume nanopartikel emas di dalam kuantum dot sebanyak 80 µL lebih jauh daripada  jarak  saat  volume  nanopartikel  emas  sebanyak  40  µL  dan  120  µL,  namun  jarak  itu  tetap menghasilkan pengaruh bagi kuantum dot, yaitu nilai intensitas emisi kuantum dot yang lebih rendah dibandingkan dengan kuantum dot CdSe 618 tanpa nanopartikel emas, maka dapat dikatakan bahwa jarak tersebut tidak lebih besar daripada 20 nm.
Gambar  5  menunjukkan  grafik  absorbansi  dari  nanopartikel  emas  yang  digunakan  dalam penelitian  ini.  Puncak  absorbansi  bernilai  2,31,  dan  berada  pada  panjang  gelombang  521,19  nm. Dengan  demikian,  nilai  A spr juga  berada  pada  titik  521,19  nm  tersebut.  Dari  data  absorbansi nanopartikel  emas  tersebut,  didapatkan  bahwa  nilai  A spr adalah  sebesar  2,31,  dan  nilai  A 450 adalah sebesar 1,49, sehingga didapatkan bahwa ukuran diameter nanopartikel emas yang digunakan dalam eksperimen  ini  adalah  sebesar  10,95  nm.  Dapat  dikatakan  bahwa  penambahan  nanopartikel  emas dengan ukuran diameter 10,95 nm pada kuantum dot CdSe 618 mengakibatkan penurunan intensitas emisi kuantum dot CdSe 618.
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
GAMBAR 6. Ilustrasi penyerapan sebagian cahaya pendaran kuantum dot oleh plasmon nanopartikel emas.
Dari  data  pengujian  fotoluminesensi  yang  didapatkan,  terlihat  bahwa  secara  keseluruhan, intensitas emisi cahaya kuantum dot CdSe 618 menurun setelah dilakukan penambahan nanopartikel emas.
TABEL 1. Waktu peluruhan fotoluminesensi kuantum dot CdSe 618 sebelum dan sesudah penambahan Au NPs.
Sampel Waktu Peluruhan Fotoluminesensi Standard Error Kuantum dot CdSe 618 10,64 ns 0,14 ns Kuantum dot CdSe 618 + 40 µL Au NPs 12,88 ns 0,13 ns Kuantum dot CdSe 618 + 80 µL Au NPs 11,29 ns 0,15 ns Kuantum dot CdSe 618 + 120 µL Au NPs 13,88 ns 0,17 ns
Tabel 1 memperlihatkan nilai waktu peluruhan fotoluminesensi kuantum dot CdSe 618 pada saat sebelum  dan  setelah  penambahan  nanopartikel  emas.  Waktu  peluruhan  tersebut  merupakan  waktu paruh  dari  hasil exponential  fitting terhadap  data  yang  didapat  dari  pengujian time-resolved photoluminescence .  Dari  hasil  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  secara  keseluruhan,  waktu  peluruhan fotoluminesensi  mengalami  peningkatan  setelah  dilakukan  penambahan  nanopartikel  emas.  Nilai standard error yang cukup kecil pada hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa pengukuran yang dilakukan dapat dipercaya.
Dalam  penelitian  ini,  suhu  di  lokasi  eksperimen  dibiarkan  konstan,  sehingga  faktor  yang mempengaruhi  perubahan  waktu  peluruhan  fotoluminesensi  kuantum  dot  CdSe  618  adalah penambahan  nanopartikel  emas.  Penelitian  mengenai  pengaruh  plasmon  terhadap  waktu  peluruhan fotoluminesensi pernah dilakukan oleh V. Dan’ko et al ., dan didapatkan bahwa nilai waktu peluruhan fotoluminesensi  nanopartikel  silikon  meningkat  setelah  terdapat  plasmon  [14].  Hasil  yang  sama didapatkan dalam penelitian ini, yaitu bertambahnya waktu peluruhan fotoluminesensi kuantum dot CdSe 618 diakibatkan oleh kehadiran plasmon.
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA

## SIMPULAN
Terjadi  penurunan  intensitas  emisi  kuantum  dot  CdSe  618  setelah  dilakukan  penambahan nanopartikel  emas  dengan  ukuran  diameter  partikel  sebesar  10,95  nm.  Penurunan  terjadi  karena ketidaksesuaian  antara titik  panjang  gelombang  absorpsi  maksimum  dari  nanopartikel  emas  dengan rentang  panjang  gelombang  emisi  kuantum  dot  CdSe  618.  Penambahan  nanopartikel  emas  pada kuantum  dot  CdSe  618  berpengaruh  terhadap  peningkatan  waktu  peluruhan  fotoluminesensinya. Secara umum, penurunan intensitas dan peningkatan waktu peluruhan fotoluminesensi kuantum dot CdSe 618 diakibatkan oleh munculnya plasmon pada nanopartikel emas.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih  kepada  grup  penelitian  laser  di  Pusat  Penelitian  Fisika  (P2F)  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang telah memberikan izin bagi kami untuk melakukan penelitian ini di  laboratorium  laser  P2F  –  LIPI,  juga  kepada  teman-teman  mahasiswa;  Fiqhri  Heda  Murdaka (UGM),  Muhammad  Yusrul  Hanna  (UGM),  Afian  Arya  Pambudi  (UGM),  dan  Ega  Yohanda  Putra (Surya  University)  atas  diskusi  yang  berharga  selama  penelitian  ini  dilakukan.  Ucapan  terimakasih yang istimewa juga untuk Bapak Edi Sanjaya dari Prodi Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas masukan-masukan yang sangat membantu.

## REFERENSI
[1]  M. L. Landry et al ., “Simple Syntheses of CdSe Quantum Dots,” J. Chemical Educ., vol. 91, pp. 274-279, Dec. 2013.
[2]  E.  S.  Shibu et  al .,  “Photoluminescence  of  CdSe  and CdSe/ZnS  Quantum  Dots: Modifications for  Making  the  Invisible  Visible  at  Ensemble  and  Single-Molecule  Levels,”  Coordination Chemistry Reviews, 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2013.10.014
[3]  Isnaeni  and  N.  Yulianto,  “Pengaruh  Nanopartikel  Emas  terhadap  Peningkatan  Emisi  Cahaya Kuantum Dot,” Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya, vol. 16, pp. 45-49, Dec 2015.
[4]  Isnaeni,  “Pengaruh  Sumber  Eksitasi  LED  Biru  terhadap  Efisiensi  Kuantum  Nanopartikel Luminesensi,” Telaah, vol. 32, pp. 39-46, 2014.
[5]  U. Resch-Genger and K. Rurack, “Determination of the Photoluminescence Quantum Yield of Dilute  Dye  Solutions  (IUPAC  Technical  Report),”  Pure  Appl.  Chemistry,  vol.  85,  pp.  2005- 2026, Sep. 2013.
[6]  S. Leyre et al ., “Absolute Determination of Photoluminescence Quantum Efficiency Using An Integrating Sphere Setup,” Review of Scientific Instruments, vol. 85, pp. 123115-123115, Dec. 2014.
[7]  D. Sarid and W. Challener, “Localized Surface Plasmons,” in Modern Introduction to Surface Plasmons:  Theory,  Mathematica  Modeling,  and  Applications .  New  York:  Cambridge  Univ. Press, 2010, pp. 201-255.
[8]  S.  Jie et  al .,  “Time  Decay  Behavior  of  Fullerene-C 60 Studied  by  Time-Resolved Photoluminescence,” Acta Physica Sinica (Overseas Edition), vol. 4, pp. 175-182, July 1995.
[9]  D.  R.  Bell et  al. ,  “Concentration-Dependent  Binding  of  CdSe  Quantum  Dots  on  the  SH3 Domain,” Nanoscale, vol. 10, pp. 351-358, Nov. 2017.
[10]  K.  Surana et  al. ,  “Synthesis,  Characterization  and  Application  of  CdSe  Quantum  Dots,”J. Industrial and Engineering Chemistry, vol. 20, pp. 4188-4193, Nov. 2014.
[11]  M.  A.  Hegazy  and  A.  M.  A.  El-Hameed,  “Characterization  of  CdSe-Nanocrystals  Used  in Semiconductors  for  Aerospace  Applications:  Production  and  Optical  Properties,”  NRIAG  J. Astronomy and Geophysics, vol. 3, pp. 82-87, June 2014.
[12]  M. J. Almendral-Parra et al. , “A Novel Approach to the Fabrication of CdSe Quantum Dots in Aqueous  Solution:  Procedure  for  Controlling  Size,  Fluorescence  Intensity,  and  Stability  over Time,” J. Nanomaterials, vol. 2014, pp. 1-7, Apr. 2014.
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
[13]  W. Haiss et al ., “Determination of Size and Concentration of Gold Nanoparticles from UV-Vis Spectra,” Analytical Chemistry, vol. 79, pp. 4215-4221, June 2007.
[14]  V. Dan’ko et al ., “Photoluminescence Decay Rate of Silicon Nanoparticles Modified with Gold Nanoislands,”  Nanoscale  Research  Lett.,  vol.  9,  Apr.  2014.  http://dx.doi.org/10.1186/1556- 276X-9-165